## Green Synthesis Nanopartikel Perak Menggunakan
Bioreduktor Ekstrak Biji Buah Bungong Jeumpa Aceh sebagai Antibakteri pada Hand Sanitizer
End Redy Jannah Mangkay 1 , Al Farel Octa Setiawan 2 , Fachrul Razi 3*
1,2,3 Jurusan Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia * Koresponden email : fachrurrazi@che.unsyiah.ac.id
Diterima: 31 Maret 2023 Disetujui: 8 April 2023

## Abstract
Terpenoid compounds found in plants can reduce the size of silver particles to the  nanoscale. This study aims to evaluate the effect of AgNO 3 concentration on the size of silver nanoparticles and the properties and  antibacterial  activity  of  silver  nanoparticles  produced  from  the  bioreduction  of  Bungong  Jeumpa ( Michelia  champaca )  fruit  seed  extract.  Green  synthesis  in  this  study  was  carried  out with  variations  of AgNO 3 concentrations of 0.5 mM, 1.0 mM, and 1.5 mM. The resulting silver nanoparticles were evaluated using  a  UV-Vis  spectrophotometer  and  PSA  (particle  size  analyzer).  Characterization  using  UV-Vis spectrophotometer revealed that the maximum absorbance of silver nanoparticles occurred at a wavelength of 366 nm. Characterization of the size distribution of silver nanoparticles using a particle size  analyzer (PSA) showed that the precursor concentration of AgNO 3 at 1.0 mM produced the best size distribution of silver nanoparticles (size distribution of 345.4 nm). Antibacterial silver nanoparticles were formulated into hand  sanitizer.  The  antibacterial  activity  test  of  silver  nanoparticles  showed  that  the  most  optimal  hand sanitizer  formulation was adding silver nanoparticles  at a precursor concentration of AgNO3 at 1.0 mM resulted in a 64.76% reduction in bacterial colonies.
Keywords: michelia champacha, green synthesis, bioreductan, silver nanoparticles, antibacterial

## Abstrak
Senyawa  terpenoid  yang  ditemukan  dalam  tumbuhan  dapat  mengurangi  ukuran  partikel  perak  menjadi ukuran nanometer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek dari konsentrasi AgNO 3 pada ukuran  nanopartikel  perak,  serta  mempelajari  sifat  dan  aktivitas  antibakteri  nanopartikel  perak  yang dihasilkan dari bioreduktor ekstrak biji buah Bungong Jeumpa ( Michelia champaca ). Green synthesis pada penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  variasi  konsentrasi  AgNO 3 sebesar  0,5  mM,  1.0  mM,  dan  1,5  mM. Nanopartikel perak yang dihasilkan selanjutnya dievaluasi menggunakan PSA dan spektrofotometer UV- Vis. Karakterisasi menggunakan spektrofotometer Uv-Vis mengungkapkan bahwa absorbansi maksimum nanopartikel perak terjadi pada panjang gelombang 366 nm. Karakterisasi distribusi ukuran nanopartikel perak menggunakan particel size analyzer (PSA) menunjukkan bahwa konsentrasi prekursor AgNO 3 1,0 mM  menghasilkan  ukuran  nanopartikel  perak  yang  paling  baik  (distribusi  ukuran  sebesar  345,4  nm). Nanopartikel  perak  yang  bersifat  antibakteri  diformulasikan  ke  dalam hand  sanitizer ,  hasil  uji  aktivitas antibakteri nanopartikel perak menunjukkan bahwa formulasi hand sanitizer yang paling optimal adalah dengan penambahan nanopartikel perak dengan konsentrasi prekursor AgNO 3 1,0 mM. Formulasi tersebut menghasilkan persentase penurunan koloni bakteri sebesar 64,76%.
Kata kunci: bungong jeumpa, green synthesis, bioreduktor, nanopartikel perak, antibakteri

## 1.   Pendahuluan
Bungong  Jeumpa  ( Michelia  campacha )  biasa  dikenal  dengan  nama  bunga  cempaka  kuning, merupakan  tumbuhan  khas  Aceh  yang  memiliki  aroma  yang  unik.  Di  Aceh  sendiri  Bungong  Jeumpa digunakan  dalam  berbagai  upacara  adat,    sebagai    bahan  baku  pembuatan  minyak  wangi  dan  obat tradisional.  Dikarenakan  minimnya  penelitian  tentang  tanaman  ini  di  Indonesia,  keunggulan  lain  dari Bungong Jeumpa terutama bagian bijinya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, padahal biji buah tanaman ini  mempunyai manfaat yang luas dalam berbagai aspek seperti sebagai agen pereduksi ion  logam  dalam  produksi  nanopartikel  [1].  Biji  buah  Bungong  Jeumpa  banyak  mengandung  senyawa terpenoid dan tanin [2], dimana terpenoid merupakan  senyawa yang berfungsi sebagai pereduksi ion logam yang berperan terhadap ukuran dan bentuk nanopartikel yang disintesis [3].
Nanopartikel  adalah  partikel  yang  memiliki  ukuran  dalam  skala  nanometer.  Nanopartikel mempunyai perbandingan luas permukaan yang besar terhadap volume dan mempunyai karakteristik fisika
dan  kimia  yang  khas  [4].  Saat  ini  tersedia  tiga  teknik  yang  telah  dikembangkan  dalam  pembuatan nanopartikel yaitu: physical , chemical dan green synthesis . Proses fisika ( physical synthesis ) memerlukan peralatan  yang  berbiaya  mahal,  serta  memerlukan  tekanan dan  suhu  yang  tinggi.  Sintesis  dengan  proses kimia ( chemical synthesis ) berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan diakibatkan pemakaian bahan kimia  yang bersifat toxic .  Akibat  kekurangan  ini,  maka  dipilih  proses green  synthesis yang  lebih  ramah lingkungan  dan  tidak  memerlukan  biaya  yang  tinggi  [5].  Perak  merupakan  salah  satu  jenis  logam  yang dapat  diproduksi  dalam  skala  nanometer.  Perak  termasuk  salah  satu  jenis  logam  yang  dapat  diproduksi dalam  skala  nanometer.  Penggunaan nanopartikel  perak  sangat  menguntungkan  karena  tidak  berdampak buruk bagi kesehatan manusia pada konsentrasi yang rendah dan juga memiliki sifat antibakteri [6].
Dalam penelitian ini, nanopartikel perak akan dicampurkan ke dalam hand sanitizer sebagai bagian dari upaya pengembangan produk yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Penggunaan biji buah Bungong Jeumpa  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  manfaat  dan  pentingnya melestarikan  tumbuhan  ini.  Dikarenakan  hal  tersebut  maka  perlu  dilaksanakan  penelitian  dan  publikasi sehingga pemanfaatan tanaman Bungong Jeumpa dapat dioptimalkan.

## 2.   Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah blender, ayakan 40 mesh, timbangan, spatula, hotplate , magnetic stirrer , gelas kimia, pipet volume, bola hisap, gelas ukur, labu ukur, botol vial, piknometer, cawan petri, autoclave , clean bench dan inkubator. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini  diantaranya  adalah  biji  buah    Bungong  Jeumpa  sebagai  bioreduktor,  AgNO 3 (Merck, pro  analyst ) sebagai  prekursor,  aquades,  alumunium  foil,  kertas  saring, shea  butter sebagai  emolien  yang  berfungsi melembutkan kulit, gliserin sebagai humektan yang berfungsi melembapkan kulit, guar gum sebagai bahan pengental pada hand sanitizer dan nutrient agar (Oxoid, peptone 5,0 g/L; yeast extract 2,0 g/L; powder 1,0 g/L; sodium chloride 5,0 g/L dan agar 15,0 g/L)

## Prosedur Penelitian Preparasi Biji Buah Bungong Jeumpa
Biji yang diperoleh dibersihkan dari kotoran yang melekat, dicuci, ditiriskan dan dikeringkan pada temperatur ruang selama 10 hari. Biji yang telah kering selanjutnya dihaluskan menjadi serbuk lalu diayak menggunakan ayakan 40 mesh , selanjutnya ditempatkan dalam wadah tertutup pada suhu kamar.

## Prosedur Ekstraksi pada Biji Buah Bungong Jeumpa
Serbuk biji buah Bungong Jeumpa ditimbang sebanyak 10 gram kemudian dicampur dengan 50 mL aquadest ke dalam gelas kimia, ditutup dengan alumunium foil , kemudian dipanaskan memakai hot plate hingga mendidih. Setelah itu campuran didiamkan hingga mencapai suhu ruang dan ekstrak diambil dengan cara  filtrasi  menggunakan  kertas  saring.  Filtrat  kemudian  diambil  dan  langsung  digunakan  pada  proses green synthesis nanopartikel perak [7].

## Green Synthesis Nanopartikel Perak
Larutan  prekursor  yang  digunakan  adalah  AgNO 3 dengan  konsentrasi  0,5;  1,0  dan  1,5  mM.  Pada pembuatan larutan prekursor ditimbang AgNO 3 sebanyak 0,016; 0,032 dan 0,0064 gram, setelah itu setiap larutan  dilarutkan  dalam  250  mL aquadest ,  sehingga  didapatkan  larutan  prekursor  AgNO 3 dengan konsentrasi 0,5; 1,0 dan 1,5 mM. Proses green synthesis dilakukan dengan cara mencampurkan hasil ekstrak biji  buah  Bungong  Jeumpa  sebagai  agen  pereduksi  dengan  larutan  prekuror  AgNO 3 .  Pencampuran dilakukan dengan perbandingan 5 mL ekstrak biji buah Bungong Jeumpa dengan 45 mL larutan AgNO 3 , kemudian  campuran  diaduk  menggunakan stirrer selama  30  menit  [8].  Diamati  perubahan  warna  yang terjadi pada waktu reaksi 0 jam dan 24 jam. Indikasi terbentuknya nanopartikel dapat dilihat dari perubahan warna  dari  yang  awalnya  berwarna  kuning  muda  menjadi  kecokelatan  [9].  Koloid  nanopartikel  perak kemudian dianalisa menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan particle size analyzer . Selanjutnya koloid nanopartikel perak digunakan dalam formulasi pembuatan hand sanitizer .

## Pembuatan Hand Sanitizer
Pembuatan hand  sanitizer diawali  dengan  penyiapan  77,1  gram aquadest dalam  gelas  kimia  dan ditambahkan 0,7 gram guar gum (agen pembentuk gel). Larutan kemudian dipanaskan untuk pada suhu 50 °C  dengan  pengadukan  selama  30  menit.  Larutan  kemudian  didiamkan  hingga  mencapai  suhu  ruangan. Kemudian ditambahkan 2 gram emolien, 1 gram nanopartikel perak dan 7 gram gliserin ke dalam larutan, dan dilakukan pengadukan selama 30 menit [10]. Hand sanitizer selanjutnya didiamkan selama 2 jam dan kemudian diuji untuk aktivitas antibakterinya.

## Karakterisasi Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis
Koloid nanopartikel perak di analisa menggunakan spektrofotometer UV-Vis  yang berfungsi dalam identifikasi  nanopartikel  yang  terbentuk  berdasarkan  nilai  absorbansi  dan  panjang  gelombang  [11]. Pengujian  ini  dilakukan  terhadap  koloid  nanopartikel  perak  yang  terbentuk  dengan  variasi  konsentrasi prekursor  AgNO 3 0,5;  1,0  dan  1,5  mM  dengan  waktu  reaksi  0  dan  24  jam,  sehingga  nilai  absorbansi maksimum  dan  panjang  gelombang  dalam  setiap  variasi  sampel  dapat  diketahui.  Pada  karakteriasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, larutan blangko yang digunakan adalah larutan aquadest [12].

## Karakterisasi Menggunakan Particle Size Analysis
Untuk  mengetahui  distribusi  ukuran  rata-rata  dari  koloid  nanopartikel  perak,  digunakan  analisis menggunakan  PSA.  PSA  menggunakan  metode dynamicc  light  scattering (DLS)  yang  memanfaatkan hamburan  inframerah  [13].  Pengujian  ini  dilakukan  terhadap  koloid  nanopartikel  perak  yang  terbentuk dengan variasi konsentrasi prekursor AgNO 3 0,5; 1,0 dan 1,5 mM, sehingga ukuran rata-rata nanopartikel perak yang terbentuk dapat diketahui.

## Uji Aktivitas Antibakteri
Pengujian  antibakteri  dimulai  dengan  menyiapkan  media  agar  dengan  cara  menimbang  3  gram nutrien agar dan larutkan dengan 150 mL akuades dalam erlenmeyer yang ditutup dengan aluminium foil. Kemudian,  dipanaskan  menggunakan  hot  plate  hingga  mendidih.  Larutan  agar  dan  cawan  petri  steril disterilkan  dengan autoclave pada  suhu  121°C  selama  15  menit.  Setelah  sterilisasi  selesai,  larutan  agar dituang ke dalam cawan petri dan dibiarkan mengeras. Selanjutnya, telapak tangan dicuci dan dikeringkan, lalu disentuhkan pada media di dalam cawan petri sebagai kontrol jumlah koloni bakteri. Pada pengujian selanjutnya,  telapak  tangan  kembali  dicuci  dan  dikeringkan,  kemudian hand  sanitizer diteteskan  sesuai formulasi,  diratakan  pada  telapak  tangan,  dan  didiamkan  selama  satu  menit.  Setelah  itu,  sidik  ibu  jari diaplikasikan pada media dalam cawan petri yang berbeda. Media ditempatkan pada suhu 37°C selama 24 jam [14] dan jumlah koloni bakteri dihitung sebagai hasil pengujian.

## 3.   Hasil dan Pembahasan

## Hasil Green Synthesis Nanopartikel Perak
Pembentukan nanopartikel perak dapat diketahui secara kualitatif yang ditandai dengan perubahan warna larutan campuran prekursor AgNO 3 dengan ekstrak biji buah Bungong Jeumpa dari yang awalnya berwarna kuning pada awal pencampuran  menjadi  kecokelatan setelah 24 jam seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 .
a 0,5 mM 1,0 mM 1,5 mM
b
Gambar 1. Warna Larutan Sampel pada Variasi Konsentrasi Prekursor AgNO 3 dengan Waktu Reaksi (a) 0 jam dan (b) 24 jam
Berdasarkan Gambar  1 Dapat  diamati  perubahan  warna  kuning  menjadi  kecokelatan,  dimana semakin besar konsentrasi prekursor AgNO 3 maka semakin pekat warna coklat koloid nanopartikel perak. Perubahan warna kuning menjadi kecokelatan ini terjadi akibat reduksi ion perak oleh bioreduktor ekstrak biji  buah  Bungong  Jeumpa  yang  mengindikasikan  terbentuknya  nanopartikel  perak  [15].  Proses  reduksi pada  nanopartikel  perak  dapat  disebabkan  karena  adanya  kandungan  terpenoid  pada  biji  buah  Bungong Jeumpa,  dalam  hal  ini  senyawa  terpenoid  mendonasikan  elektron    dan  mereduksi  ion  Ag + pada  AgNO 3 menjadi nanopartikel Ag 0 [16].

## Hasil Karakterisasi Spektrofotometeri UV-Vis
Nilai absorbansi maksimum nanopartikel berada pada range panjang gelombang 350-500 nm [17]. Dari  hasil  penelitian  ini  diperoleh  panjang  gelombang  maksimum  nanopartikel  perak  untuk  seluruh konsentrasi  prekursor  pada panjang  gelombang  366  nm  seperti  yang ditampilkan pada Tabel  1. sebagai berikut.
Tabel 1. Perolehan Nilai Panjang Gelombang dan Absorbansi Maksimum pada Koloid Nanopartikel Perak
No. Konsentrasi Prekursor AgNO 3 (mM) Waktu Reaksi (Jam) Panjang Gelombang (λ) Absorbansi Maksimum 1. 0,5 0 366 1,00305 24 366 3,99988 2. 1,0 0 366 1,07251 24 366 4,06304 3. 1,5 0 366 1,11621 24 366 4,10674
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa puncak serapan nanopartikel pada waktu reaksi 0 jam konsentrasi prekursor AgNO 3 0,5; 1,0 dan 1,5 mM didapatkan nilai absorbansi maksimum berturut- turut sebesar 1,0035; 1,0725 dan 1,1162, sedangkan pada waktu reaksi 24 jam dengan konsentrasi prekursor yang sama didapatkan nilai absorbansi maksimum berturut-turut sebesar 3,99988; 4,06304 dan 4,10674. Dari data tersebut diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi prekursor AgNO 3 dan semakin lama waktu reaksi  maka  nilai  absorbansi  maksimum  yang  didapat  juga  semakin  besar.  Hal  ini  disebabkan  karena dengan  meningkatnya    konsentrasi  prekursor  dan  waktu  reaksi  maka  nanopartikel  perak  yang  terbentuk menjadi bertambah banyak yang ditandai oleh peningkatan absorbansi [18].

## Hasil Karakterisasi Particle Size Analyzer
Penentuan  distribusi  menggunakan  PSA  menggunakan  metode Dinamyc  Light  Scattering (DLS) yang  dapat  digunakan  untuk  mempelajari  distribusi  ukuran  partikel  kecil,  bahkan  untuk  polimer  atau molekul  dalam  skala  submikron  hingga  satu  nanometer  baik  dalam  larutan  atau  suspensi  dengan menggunakan sumber cahaya monokromatik [19]. Pengujian ini dilakukan terhadap semua variasi sampel sehingga ukuran rata-rata nanopartikel perak dalam setiap variasi sampel dapat diketahui.

## 0,5 mM
1,0 mM

## Distribusi  Ukuran Nanopartikel Perak
Hasil pengukuran distribusi ukuran rata-rata  nanopartikel dengan menggunakan PSA dapat dilihat sebagai berikut.
(a)
(b)
(c)
Gambar 2. Distribusi Ukuran Nanopartikel Perak pada Konsentrasi Prekursor AgNO 3 (a) 0,5 mM (b) 1,0 mM (c) 1,5 mM
Berdasarkan Gambar  2 diketahui  ukuran  nanopartikel  yang  terbentuk  memiliki  ukuran  yang bervariasi. Distribusi ukuran nanopartikel perak pada konsentrasi prekursor AgNO 3 0,5; 1,0 dan 1,5 mM berturut-turut terbentuk pada rentang ukuran 710,5-2199,9; 286,1-805,1 dan 554,7-1596,5 nm, distribusi rata-rata ukuran nanopartikel yang didapat berturut-turut sebesar 859,5; 345,4 dan 680,4 nm. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa distribusi ukuran partikel green synthesis nanopartikel perak menggunakan bioreduktor biji buah Bungong Jeumpa memiliki ukuran yang relatif masih besar yaitu berkisar antara 266- 2199  nm,  sedangkan  ukuran  nanopartikel  perak  yang  lebih  baik  berkisar  antara  1-100  nm,  meskipun demikian  ukuran  nanopartikel  yang  diperoleh  masih  dapat  dikategorikan  sebagai  nanopartikel,  karena sebagian ukuran nanopartikel perak yang dihasilkan <1000 nm [20].
Ukuran  partikel  yang  relatif  besar  dapat  disebabkan  karena  proses  homogenisasi  yang  belum maksimal,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  agregasi  pada  partikel  yang  menyebabkan  peningkatan ukuran  partikel.  Berdasarkan  hasil  yang diperoleh  dapat  juga  diketahui bahwa distribusi  ukuran partikel paling baik didapat pada konsentrasi prekursor AgNO 3 1,0 mM. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat
konsentrasi prekursor terlalu rendah maka proses reduksi berlangsung tidak optimal. Apabila konsentrasi prekursor  terlalu  tinggi  maka  agregasi  partikel  lebih  mudah  terjadi  [21].  Kondisi  yang  sama  dapat  pula dilihat  pada  penelitian  yang  dilakukan oleh  [22], dimana  pada  sintesis  kimia  nanopartikel  perak  dengan reduktor Natrium Sitrat (Na 3 C 6 H 5 O 7 ) dengan konsentrasi prekursor AgNO 3 0,5; 1,0 dan 1,5 mM didapatkan ukuran nanopartikel paling kecil yang diperoleh pada konsentrasi prekursor AgNO 3 1,0 mM.

## Persentase Kumulatif Ukuran Nanopartikel Perak
Hasil  lain  yang  diperoleh  dari  pengukuran  ukuran  partikel  dengan  menggunakan  PSA  adalah persentase kumulatif ukuran partikel nanoprtikel perak. Persentase kumulatif ukuran partikel nanopartikel perak pada berbagai konsentrasi prekursor AgNO 3 seperti ditampilkan pada Gambar 3 .
(a)
(b)
(c)
Gambar 3. Persentase Angka Kumulatif Ukuran Nanopartikel Perak pada Konsentrasi Prekursor AgNO3 (a) 0,5 mM (b) 1,0 mM (c) 1,5 mM
Tabel 2. Data Persentase  Angka Kumulatif Distribusi Ukuran Nanopartikel
Konsentrasi AgNO 3 (mM) Persentase Ukuran Nanopartikel (nm) < 800 800 - 1000 1000-1200 > 1200 0,5 80,9 % 3,3 % 8,6 % 7,2 % 1,0 99,6 % 0,3 % 0,1 % 0 % 1,5 82,4 % 12,1 % 3,9 % 1,6 %
Berdasarkan Tabel  2 diketahui  bahwa  pada  konsentrasi  prekursor  AgNO 3 0,5;  1,0  dan  1,5  mM dengan ukuran < 800 nm didapatkan persentasi ukuran nanopartikel berturut-turut sebesar 80,9; 99,6 dan 82,4 %, pada rentang ukuran partikel 800 – 1000 nm sebesar 3,3; 0,3 dan 12,1 %, selanjutnya pada rentang ukuran  partikel  1000-1200 nm  sebesar  8,6; 0,1 dan 3,9  %,  sedangkan  nanopartikel  yang  terbentuk  pada ukuran  > 1200 sebesar 7,2; 0 dan 1,6%. Dari data tersebut diketahui bahwa ukuran partikel perak yang terbentuk  pada  masing-masing  konsentrasi  prekursor  AgNO 3 sebagian  besar  telah  dapat  dikategorikan sebagai nanopartikel dikarenakan memiliki ukuran < 1000 nm, dimana pada konsentrasi prekursor AgNO 3 1,0  mM  diperoleh  hasil  yang  paling  baik  dengan  persentase  ukuran  partikel  yang  terbentuk  <  1000  nm sebesar 99,9 %.

## Hasil Uji Aktivitas Anti Bakteri
Pengujian  selanjutnya  dilakukan pengujian pada  masing-masing  formulasi hand  sanitizer ,  dimana dilakukan  pengontakan  ibu  jari  yang  telah  menggunakan  masing-masing  formulasi hand  sanitizer pada permukaan media agar. Adapun Hasil pengujian aktivitas antibakteri pada masing-masing formulasi hand sanitizer dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut.
Gambar 4. Uji Aktivitas Antibakteri Formulasi Hand Sanitizer pada Sampel (a) Hand Sanitizer tanpa Penambahan Nanopartikel Perak (b) Hand Sanitizer dengan Penambahan Nanopartikel Perak pada Prekursor AgNO 3 0,5 mM (c) Hand Sanitizer dengan Penambahan Nanopartikel Perak pada Prekursor AgNO 3 1,0 mM (d) Hand Sanitizer dengan Penambahan Nanopartikel Perak pada Prekursor AgNO3 1,5 mM
Gambar 5. Persentase penurunan koloni bakteri  pada masing-masing sampel
Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa nilai penurunan koloni bakteri pada masing-masing sampel A, B, C dan D berturut–turut sebesar 1,43; 38,1; 64,76 dan 42,86. Dapat disimpulkan bahwa sampel B,C dan D yang menggunakan formulasi hand sanitizer dengan penambahan nanopartikel perak memiliki sifat  anti  bakteri  yang  baik  dibanding  sampel  A  yang  menggunakan hand  sanitizer tanpa  penambahan nanopartikel  perak.  Pada  sampel  C  didapatkan  persentase  penurunan  koloni  paling  besar,  hal  ini dikarenakan  penambahan  nanopartikel  perak  dengan  prekursor  AgNO 3 1,0  mM  yang  memiliki  ukuran nanopartikel paling kecil. Nanopartikel perak memiliki luas permukaan spesifik yang lebih besar; dengan demikian,  nanopartikel  perak  mampu  menembus  membran  sel  atau  menempel  pada  permukaan  bakteri.
B C D A 1,43 38,1 64,76 42,86 0 10 20 30 40 50 60 70 Sampel A Sampel B Sampel C Sampel D P en ur un an K o lo n i B akt er i
(%)
Nanopartikel perak yang berkontak dengan dinding sel bakteri akan  merubah bentuk dan menghancurkan struktur dinding sel bakteri dan membran sel [23].

## 4.   Kesimpulan
Berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, nilai absorbansi maksimum nanopartikel perak terjadi pada panjang gelombang 366 nm, Hasil absorbansi menunjukkan  semakin tinggi konsentrasi  prekursor  AgNO 3 dan semakin  lama  waktu  reaksi  maka  nilai  absorbansi  maksimum  yang didapat  juga  semakin  besar. Sedangkan  hasil  karakterisasi  menggunakan particle  size  analyzer (PSA) menunjukkan  distribusi  ukuran partikel  paling  baik  didapat pada  konsentrasi  prekursor  AgNO 3 1,0 mM. Sampel B, C dan D yang menggunakan formulasi hand sanitizer dengan penambahan nanopartikel perak memiliki  sifat  anti  bakteri  yang  baik  dibanding  sampel  A  yang  menggunakan hand  sanitizer tanpa penambahan nanopartikel perak dan pada sampel C didapatkan persentase penurunan koloni bakteri paling besar.

## 5.   Daftar Pustaka
[1] A.  Daphedar,  M.  Ritti,  N.  Patil,  S.  Patil,  S.  Kakkalameli,  and  C.  C.  Taranath,  ‘Synthesis  and characterization  of  Silver  nanoparticles  from  fruit  extract  of  Michelia  Champaca  L.:  Their antioxidant  and  antibacterial  activity’, Int.  J.  Nano  Dimens ,  vol.  11,  no.  3,  pp.  267–276,  2020, [Online]. Available: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
[2] C. Ramyashree and K. Hemalatha, ‘Ethnomedicinal profile on magnolia species ( Magnoliaceae ): A review’, Int. J. Herb. Med. , vol. 8, no. 3, pp. 39–46, 2020.
[3] V. Vorobyova, G. Vasyliev, and M. Skiba, ‘Eco-friendly “green” synthesis of silver nanoparticles with  the  black  currant  pomace  extract  and  its  antibacterial,  electrochemical,  and  antioxidant activity’, Appl. Nanosci. , no. 0123456789, 2020, doi: 10.1007/s13204-020-01369-z.
[4] M. Swaminathan and N. K. Sharma, ‘Antimicrobial activity of the engineered nanoparticles used as coating agents’, Handb. Ecomater. , vol. 1, no. April, pp. 549–563, 2019, doi: 10.1007/978-3-319- 68255-6_1.
[5] Erdogan, O., Abbak, M., Demirbolat, G. M., Birtekocak, F., Aksel, M., Pasa, S., & Cevik, O, ‘Green synthesis of silver nanoparticles via Cynara scolymus leaf extracts: The characterization, anticancer potential  with  photodynamic  therapy  in  MCF7  cells’, PLoS  One ,  vol.  14,  no.  6,  Jun.  2019,  doi: 10.1371/journal.pone.0216496.
[6] A. Kalińska, S. Jaworski, M. Wierzbicki, and M. Gołębiewski, ‘Silver and copper nanoparticles— an alternative in future mastitis treatment and prevention’, Int. J. Mol. Sci. , vol. 20, no. 7, 2019, doi: 10.3390/ijms20071672.
[7] S.  Vijayanand  and  A.  S.  Thomas,  ‘Screening  of  Michelia  champacca  and  Muntingia  calabura extracts for potential Bioactives’, Int. J. Pharma Sci. Res. , vol. 7, no. 6, pp. 266–273, 2016.
[8] S.  Alex,  P.  R.  M.  R,  K.  B.  Soni,  D.  S.  Nair,  and  B.  R.  Reghunath,  ‘Biosynthesis  of  silver nanoparticles with antibacterial activity using leaf extract of Michelia champaca’, J. Plant Sci. Res. , vol. 28, no. 2, pp. 81–86, 2012.
[9] Yadi, M., Mostafavi, E., Saleh, B., Davaran, S., Aliyeva, I., Khalilov, R., ... & Milani, M, ‘Current developments  in  green  synthesis  of  metallic  nanoparticles  using  plant  extracts:  a  review’, Artif. Cells,  Nanomedicine  Biotechnol. ,  vol.  46,  no.  sup3,  pp.  S336–S343,  2018,  doi: 10.1080/21691401.2018.1492931.
[10] H. D. Kyomuhimbo, I. N. Michira, F. B. Mwaura, S. Derese, U. Feleni, and E. I. Iwuoha, ‘Silver– zinc oxide nanocomposite antiseptic from the extract of Bidens pilosa’, SN Appl. Sci. , vol. 1, no. 7, 2019, doi: 10.1007/s42452-019-0722-y.
[11] H. I. Badiah, F. Seedeh, G. Supriyanto, and A. H. Zaidan, ‘Synthesis of Silver Nanoparticles and the Development in Analysis Method’, IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. , vol. 217, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1755-1315/217/1/012005.
[12] Naveed, M., Batool, H., Rehman, S. U., Javed, A., Makhdoom, S. I., Aziz, T., ... & Alhomrani, M, ‘Characterization  and  Evaluation  of  the  Antioxidant,  Antidiabetic,  Anti-Inflammatory,  and Cytotoxic  Activities  of  Silver  Nanoparticles  Synthesized  Using  Brachychiton  populneus  Leaf Extract’, Processes , vol. 10, no. 8, 2022, doi: 10.3390/pr10081521.
[13] Alsareii, S. A., Manaa Alamri, A., AlAsmari, M. Y., Bawahab, M. A., Mahnashi, M. H., Shaikh, I. A.,  ...  &  Kumbar,  V,  ‘Synthesis  and  Characterization  of  Silver  Nanoparticles  from  Rhizophora apiculata  and  Studies  on  Their  Wound  Healing,  Antioxidant,  Anti-Inflammatory,  and  Cytotoxic Activity’, Molecules , vol. 27, no. 19, 2022, doi: 10.3390/molecules27196306.
[14] M. Shu, ‘Formulasi sediaan gel hand Sanitizer dengan bahan aktif Triklosan 0, 5% dan 1%. Calyptra, 2(1), 1-14.’, J. Ubaya , vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2013.
[15] S. B. Supriya and H. T. Navyashree, ‘Green Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles from Justicia Betonica L Leaves Extract and their Antimicrobial Activities’, Int. J. Res. Eng. Sci. Manag. , vol. 3, no. 8, pp. 3–6, 2019.
[16] S. Fahimirad, F. Ajalloueian, and M. Ghorbanpour, ‘Synthesis and therapeutic potential of silver nanomaterials derived from plant extracts’, Ecotoxicol. Environ. Saf. , vol. 168, no. October 2018, pp. 260–278, 2019, doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.10.017.
[17] H. Zukhrufa, W. Handayani, Y. Yasman, and C. Imawan, ‘The effect of extract concentration of Diospyros discolor Willd. as silver nanoparticles synthesis’, AIP Conf. Proc. , vol. 2242, no. June, 2020, doi: 10.1063/5.0013037.
[18] Dada, A. O., Adekola, F. A., Adeyemi, O. S., Bello, O. M., Oluwaseun, A. C., Awakan, O. J., & Grace, F. A. A., ‘Exploring the Effect of Operational Factors and Characterization Imperative to the Synthesis of Silver Nanoparticles’, Silver Nanoparticles - Fabr. Charact. Appl. , no. October 2018, 2018, doi: 10.5772/intechopen.76947.
[19] Shnoudeh, A. J., Hamad, I., Abdo, R. W., Qadumii, L., Jaber, A. Y., Surchi, H. S., & Alkelany, S. Z., Synthesis, Characterization, and Applications of Metal Nanoparticles . Elsevier Inc., 2019.
[20] DeFrates, K., Markiewicz, T., Gallo, P., Rack, A., Weyhmiller, A., Jarmusik, B., & Hu, X., ‘Protein polymer-based nanoparticles: Fabrication and medical applications’, Int. J. Mol. Sci. , vol. 19, no. 6, pp. 1–20, 2018, doi: 10.3390/ijms19061717.
[21] M. Pris, K. Trzaskuś, A. J. B. Kemperman, and I. D. C. Nijmeijer, ‘Influence of different parameters on wet synthesis of silver nanoparticles’, Membr. Sci. Technol. Gr. , p. 43, 2008.
[22] I. Ristian, S. Wahyuni, and I. Supardi, ‘Kajian Pengaruh Konsentrasi Perak Nitrat Terhadap Ukuran Partikel Pada Sintesis Nanopartikel Perak’, IJCS - Indones. J. Chem. Sci. , vol. 3, no. 1, 2014.
[23] H. Shang, Z. Zhou, X. Wu, X. Li, and Y. Xu, ‘Sunlight-induced synthesis of non-target biosafety silver nanoparticles for the control of rice bacterial diseases’, Nanomaterials , vol. 10, no. 10, pp. 1– 17, 2020, doi: 10.3390/nano10102007.